(278 ) 



décroît en quatre minutes des | de sa valeur, enfin diminue de moins en 

 moins vite, et n'a plus, lorsque la barre est revenue à la température or- 

 dinaire, que 2^ de sa valeur initiale, 



» Lorsqu'on fait varier la température d'aimantation, on voit que le 

 temps pendant lequel la déperdition reste très-faible va en croissant à mesure 

 que la température initiale augmente, bien que le refroidissement soit de 

 plus en plus rapide. Le temps est d'ailleurs indépendant de la durée pen- 

 dant laquelle on a maintenu l'aimantation constante en entretenant la 

 température. 



)) Lorsque, ayant laissé refroidirune barre aimantée à chaud, on la chauffe 

 de nouveau, on observe que la quantité de magnétisme augmente et peut 

 atteindre jusqu'au triple de la valeur qu'elle avait conservée, en restant 

 toutefois inférieure à celle qu'elle avait lors de l'aimantation à chaud. Cette 

 observation est analogue à celle de M. Wiedmann pour le moment magné- 

 tique de barreaux aimantés à 100 degrés. 



)) Mais, en suivant la quantité de magnétisme à mesure que l'on chauffe, 

 on voit qu'elle passe par un maximum dont la température varie avec la 

 nature de l'acier, mais est toujours inférieure à la température d'aimanta- 

 tion ; si l'on continue à chauffer, le magnétisme se perd d'une façon défi- 

 nitive. En laissant la température au-dessous de celle qui correspond au 

 maximum et en faisant refroidir, puis en réchauffant la barre, on voit que 

 le second maximum est inférieur au premier, et ainsi de suite. Cette pro- 

 priété appartient seulement au magnétisme reçu à chaud, et perdu par 

 suite du refroidissement. Lorsqu'on échauffe une barre ayant reçu une ai- 

 mantation partielle par le contact d'un aimant, ou conservée à la suite d'un 

 échauffemenf, on voit le magnétisme diminuer d'une façon plus ou moins 

 rapide, mais sans qu'il y ait d'augmentation. 



» Nous avons étudié des barres de compositions diverses et de sections 

 différentes; en variant aussi le mode d'échauffement, les quantités de ma- 

 gnétisme conservées aux mêmes températures se sont montrées différentes; 

 mais nous avons observé d'une façon constante ces trois phénomènes : 



» 1° La conservation du magnétisme à une température quelconque, 

 lorsqu'on maintient cette température constante; 



» a*' La diminution, d'abord lente, du magnétisme, devenant très-rapide 

 au bout d'un temps variable avec la température d'aimantation; 



» 3° L'augmentation de la quantité de magnétisme restant, après refroi- 

 dissement, lorsqu'on échauffe de nouveau l'aimant. 



» Le travail a été fait au laboratoire de recherches de la Sorbonne. » 



